##에 비해 빠른 수화반응을 한다. 알루미네이트의 수화반응 속도를 조절하기 위해 섞는 것이 석고이다. 석고가 용액 속에서 황산염 이온을 생성, 알루미네이트의 용해성을 떨어뜨리는 원리로 반응속도를 조절한다. 각주 [ 편집 ] ↑ 가 나 Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 240쪽. ↑ " 한국산업표준 ". 국가표준인증종합정보센터. 2011년 12월 23일. 2012년 6월 8일에 확인함. [ 깨진 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ] ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 239쪽. ↑ 가 나 다 《 최신 콘크리트공학 》. 한국콘크리트학회. ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 238쪽. ↑ 한국콘크리트학회 ( 2005 ). 《 최신콘크리트공학 》. 14쪽. ISBN 8970866655. ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 244쪽. ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 243쪽. ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 242쪽
##커 광물로 이루어져 있고, 미량 성분으로 알칼리 ( 알칼리 서페이트, NaSO4, K2SO4 ), 유리석회 등 몇 개의 다른 상이 있다. 지구에 있는 원소 구성으로 본 시멘트의 주성분 ( O2, Si, Al, Fe, Ca ) 은 약 91 % 에 상당하고 미량성분 ( Na, K, Mg, H, S ) 까지 포함하면 약 99 % 까지 늘어난다. 따라서 포틀랜드 시멘트는 지구에서 가장 풍부한 원소를 활용하여 제조되는 결합재이다. [ 4 ] 한편 미량성분이라고 해서 중요치 않은 것이 아니다. 예컨대 미량 성분 중 하나인 산화나트륨, 산화칼슘은 알칼리염으로써 알칼리 골재 반응을 일으키는 원인이 되므로 주의깊게 살펴보아야 한다. [ 1 ] 포틀랜드 시멘트의 주요 성분 화합물 화학식 시멘트 산업에서 사용하는 약자 일반적인 중량 범위 ( % ) 비고 규산 3석회 3CaO · SiO2 C3S 45 - 60 물과의 빠른 반응. 시멘트 페이스트의 종결 시간과 초기강도 발현에 영향 [ 7 ] 규산 2석회 2CaO · SiO2 C2S 15 - 30 많이 포함되면 콘크리트 극한강도 상승 [ 8 ] 알루민산 3석회 3CaO · Al2O3
- 30 많이 포함되면 콘크리트 극한강도 상승 [ 8 ] 알루민산 3석회 3CaO · Al2O3 C3A 6 - 12 물과의 빠른 반응, 많은 열 발생시킴. [ 9 ] 철알루민산 4석회 4CaO · Al2O3 · Fe2O3 C4AF 6 - 8 C : 산화칼륨 S : 이산화규소 A : 산화알루미늄 F : 산화철 종류 [ 편집 ] 한국산업표준 [ 편집 ] 한국산업표준 KS L 5201 포틀랜드 시멘트의 종류 구분 종류 비고 1 종 보통 포틀랜드 시멘트 2 종 중용열 포틀랜드 시멘트 3 종 조강 포틀랜드 시멘트 4 종 저열 포틀랜드 시멘트 5 종 내황산염 포틀랜드 시멘트 저알칼리형 포틀랜드 시멘트의 전 알칼리 함량 % = 0. 6 이하 R2O = Na2O 0. 658 K2O 여기서, R2O : 시멘트 중의 전 알칼리 질량 % Na2O : 시멘트 중의 산화나트륨 질량 % K2O : 시멘트 중의 산화칼륨 질량 % 한국산업표준에 따라 40 kg 단위로 포장한다. ASTM [ 편집 ] 미국의 ASTM 기준에 따르면 포틀랜드 시멘트는 다음과 같이 구분한다. [ 10 ] 종류 이름 비고 1종 보통 * 가장 많이 사용 2종 중용 내황산염 * 두 번
##ski 2016, 243쪽. ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 242쪽. ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 251쪽. ↑ Michael S. Mamlouk & John P. Zaniewski 2016, 253쪽. 참고 문헌 [ 편집 ] Michael S. Mamlouk ; John P. Zaniewski ( 2016 ). 《 실험과 함께하는 건설재료학 》. 동화기술. ISBN 9788942590896. 원본 주소 " " 분류 : 시멘트건축재료건설재료학숨은 분류 : 깨진 링크를 가지고 있는 문서영어 표기를 포함한 문서 둘러보기 메뉴 개인 도구 로그인하지 않음토론기여계정 만들기로그인 이름공간 문서토론 변수 보기 읽기편집역사 보기 더 보기 검색 둘러보기 대문사용자 모임요즘 화제최근 문서 보기임의 문서로도움말기부 도구 여기를 가리키는 문서가리키는 글의 최근 올리기특수 문서 목록고유 링크문서 정보위키데이터 항목이 문서 인용하기 다른 프로젝트 공용 인쇄 / 내보내기 책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 Indonesia 日 本 語 / 中 文 링크
포틀랜드 시멘트 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 포틀랜드 시멘트 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 둘러보기로 가기 검색하러 가기 포틀랜드 시멘트 ( 영어 : Portland cement ), OPC ( 영어 : Ordinary Portland Cement ) 는 주성분인 석회, 실리카, 알루미나 및 산화철을 함유하는 원료 [ 1 ] 를 적당한 비율로 충분히 혼합하고, 그 일부가 용융하여 소결된 클링커에 석고를 첨가해 분말로 한 것이다. [ 2 ] [ 3 ] 오늘날 쓰이고 있는 보통 시멘트 형태이며, 전 세계적으로 콘크리트, 모르타르, 스투코와 그라우트 등의 기본 재료로 널리 쓰인다. 시멘트 운반 전용 알루미늄 사이로가 얹힌 화물 철도 목차 1 역사 1. 1 특허 1. 2 변천 2 성분 3 종류 3. 1 한국산업표준 3. 2 ASTM 4 같이 보기 5 내용주 6 각주 7 참고 문헌 역사 [ 편집 ] 1824년 영국의 벽돌공 조지프 아습딘 ( Joseph Aspdin, 1779 ~ 1855 ) 이 " 인조석 제조법의 개량 " 으로 특허를 얻어 포틀랜드 시멘트란 이름을 붙인 것에서 유래하였다. 당시 건축용 석재로 쓰이던 영국 남단부의 포틀랜드 섬의 석회석인 포틀랜드 석재 ( Portland stone ) 의
##용 석재로 쓰이던 영국 남단부의 포틀랜드 섬의 석회석인 포틀랜드 석재 ( Portland stone ) 의 색이 회백색으로 비슷해서 포틀랜드 시멘트란 이름을 붙였다. [ 4 ] [ 5 ] 특허 [ 편집 ] 이 특허는 석회석을 분쇄한 후 구워서 생석회로 만들어 일정한 비율로 점토를 섞고 물을 넣어 미분쇄하여 건조한 것을 다시 소성로에 넣어, 석회석 중의 탄산가스가 완전히 없어질 때까지 800 C 까지 소성하여 클링커로 만든 다음 미분쇄하여 시멘트를 만드는 공법이다. 이렇게 하면 과거의 석회 모르타르 또는 천연 시멘트보다 균질이면서 고강도를 발휘할 수 있어 널리 보급되었다. 그러나 아습딘의 특허 제품은 소성온도가 낮아 클링커의 품질이 좋지 못해서, 1845년 이삭 존슨 ( Issac Johnson ) 은 소성온도를 높게 유지하는 조건을 밝함으로써 근대 포틀랜드 시멘트로 개량했다. [ 6 ] 변천 [ 편집 ] 초기에 생산되었던 포틀랜드 시멘트의 품질은 현대에 까지 많은 변화가 있었다. 1840년에는 재령 28일 압축강도가 5 MPa 정도였으나, 1880년대 후반에는 화학성분의 관리와 입자의 미분말화
책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 Indonesia 日 本 語 / 中 文 링크 편집 이 문서는 2019년 4월 6일 ( 토 ) 12 : 37에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 - 동일조건변경허락 3. 0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하십시오. 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 Wikimedia Foundation, Inc. 소유의 등록 상표입니다. 개인정보 정책 위키백과 소개 면책 조항 개발자 쿠키 정책 모바일 보기
28일 압축강도가 5 MPa 정도였으나, 1880년대 후반에는 화학성분의 관리와 입자의 미분말화에 따라 10 ~ 20 MPa 정도로 높아졌다. 그 후 1900년대에 들어 회전로에 소성하게 됨에 따라 25 ~ 30 MPa 정도로 높아졌으며, 1950년대에는 SP ( suspension preheater ), NSP ( new suspension preheater ) 를 중심으로 폐회로분쇄에 따라 압축강도가 35 ~ 65 MPa로 크게 증진되었다. [ 4 ] 쌓여있는 25 kg 단위 포장 시멘트 성분 [ 편집 ] 전형적인 포틀랜드 시멘트의 화학성분은 CaO 60 ~ 67 %, SiO2 17 ~ 25 %, AI2O3 3 ~ 8 %, Fe2O3 0. 5 ~ 6 %, MgO 0. 1 ~ 4. 0 %, NaOK2O 0. 2 ~ 1. 3 %, SO3 1 ~ 5 % 의 범위를 갖고 있으며, 에라이트 ( Alite ), 벨라이트 ( Belite ), 알루미네이트 ( Aliminate ), [ 주 1 ] 페라이트 ( Ferrite ) 의 클링커 광물로 이루어져 있고, 미량 성분으로 알칼리 ( 알칼리 서페이트, NaSO4, K2SO4 )
다음과 같이 구분한다. [ 10 ] 종류 이름 비고 1종 보통 * 가장 많이 사용 2종 중용 내황산염 * 두 번째로 많이 사용. * 1종에 비해 황산염 저항성을 키우기 위해 C3A 함유량 낮춤 3종 조강 * 1종과 화학적 조성 비슷하나 3종이 비표면적이 훨씬 큼 4종 저열 * 수화속도 제한을 위해 C3S, C3A 함유량 제한 5종 고 내황산염 * 1종에 비해 황산염 저항성을 키우기 위해 C3A 함유량 낮춤 위 비고에 따라 종별 조성물 비율과 분말도를 살펴보면 다음과 같다. 붉은색 칠한 부분이 종별로 확인할 수 있는 특징적인 성분변화값이다. [ 11 ] 종류 최대 조성물 비율 ( % ) Blaine 분말도 ( m2 / kg ) C3S C2S C3A C4AF 1종 보통 55 19 10 7 370 2종 중용 내황산염 51 24 6 11 370 3종 조강 56 19 10 7 540 4종 저열 28 49 4 12 380 5종 고 내황산염 38 43 4 9 380 같이 보기 [ 편집 ] 분말도 내용주 [ 편집 ] ↑ 알루미네이트는 실리케이트에 비해 빠른 수화반응을 한다. 알루미네이트의 수화반응 속도를 조절하기 위해 섞는 것이 석고이다. 석고가
포틀랜드 시멘트(영어: Portland cement), OPC(영어: Ordinary Portland Cement)는 주성분인 석회, 실리카, 알루미나 및 산화철을 함유하는 원료를 적당한 비율로 충분히 혼합하고, 그 일부가 용융하여 소결된 클링커에 석고를 첨가해 분말로 한 것이다. 오늘날 쓰이고 있는 보통 시멘트 형태이며, 전 세계적으로 콘크리트, 모르타르, 스투코와 그라우트 등의 기본 재료로 널리 쓰인다.